112 



F. A. TT. SOTTREINEMAXERS. 



La tem,pérature crUi/iue est un minimMfn. 



Ainsi donc, au-dessous de la température critique la série des cris- 

 taux mixtes binaires est ininterrompue; ce n'est qu'au-dessus qu'elle 

 présente une lacune. Au-dessous de la température critique la courbe 

 Ç des cristaux mixtes est convexe vers le bas en tous ses points; au- 

 dessus il y a une portion concaYo. 



A des températures assez basses, le cône C.A B est tout à fait convexe 

 et situé entièreuient an-dessous de la surface 4. Quand la température 



s'élève, le cône G.Ali et la surface 

 Z finissent par se toucher, et on peut 

 rencontrer l'un des types a, 6 ou c, 

 représentes par les figures 24, 25 et 

 26. Prenons p. ex. le type c, où la 

 courbe de solidification ternaire(fig. 26) 

 présente vni minimum de température. 

 Le premier contact du cône avec 

 la surface ^ a lieu en un point, dont 

 la projection est représentée pai" * 

 (fig. 29). Quand la température s'élève 

 davantage, il se forme deux triangles 

 de trois phases, et d'un côté commence la courbe de solidification ter- 

 naire mp, de l'autre côté la courbe nui. A la température critique, la 

 courbe <f des cristaux mixtes atteint le point critique. Menons une tan- 

 gente par ce point, et par cette tangente un plan qui touche la surface 

 '(. Soit /; (fig. 29) la j)rojection du ])oint de contact. Le liquide k peid' 

 donc être en équilibre avec les cristaux mixtes. A des températures plus 

 élevées encore, le point critique de la courbe ^ se sépare en deux points 

 d'inflexion; il apparaît donc une partie concave dans la courbe Ç, et il 

 se forme ainsi un triangle de trois phases A M\ Mn, qui donne nais- 

 sance à la courbe de solidification /;?«. Si l'on compare la fig. 29 avec 

 la fig. 26 , on voit qu'elles portent toutes deux la courbe de solidifica- 

 tion prf, relative à l'équilibre C -\- M -\- L ; mais, dans la fig. 29, on 

 a une nouvelle courbe de solidification, savoir ku, qui fait connaître 

 l'équilibre 31^ -f Mj; -|- L. Elle aboutit d'une part sur le coté AJ^ > 

 en un point w, qui peut être tout aussi bien un point eutectique qu'un 

 point de transformation des cristaux binaires; de l'autre côté elle s'arrête 

 en un point k, faisant connaître la solution qui peut être en équilibre 

 avec les cristauK mixtes critiques, à la température critique. Nous avons 



Fig. 29. 



